SÉANCE DU I'' AOUT I921. 3oi 



tétrabromiirc clans le tellure. Il existe, de plus, des solutions solides de 

 tellure dans le tétrahromure de l'autre coté du point eutectique. 



On n'observe aucune anomalie au point correspondant à la compo- 

 sition TeBr-. L'analyse thermique et la métallographie montrent que le 

 produit de composition moyenne TeBr- se présente, à l'état solide, comme 

 un mélange de solutions solides de tellure dans le tétrahromure, à compo- 

 sition variable, et d'un eutectique de deux solutions solides, l'une de tellure 

 dani; le tétrahromure, l'autre de tétrahromure dans le tellure. 



2° Etude de la vaporisation. — En chaulTant dans le vide, à diverses tem- 

 pératures, des mélanges de composition variée, on obtient des résultats très 

 différents de ceux fournis par le système iode-tellure, ^ous avons fait ainsi 

 trois expériences, l'une à loo*^, où tous les produits restent entièrement 

 solides, les autres à 220° et 280°, où se réalise la fusion, totale ou partielle, 

 selon la composition. 



En fin d'expérience, on observait dans chaque tube un résidu non vola- 

 tilisé et deux produits sublimés. L'un, déposé dans les parties plus froides, 

 se présentait comme une masse fibreuse noire; l'autre, jaune, très semblable 

 au tétrahromure, s'était déposé entre le résidu et le produit précédent. Eu 

 ce qui concerne chacun de ces sublimés, on a déterminé la vitesse moyenne 

 de vaporisation (par gramme à l'heure) et la connpositiou. Voici le détail de 

 l'expérience faite à 280", qui a duré une heure : 



Composition du produit initial . 



( rUoine pour 100). 



0,59. 21,37. -y), 20. i4,27. 55,5'i .".(i.JO. (il). 71,19 



(TeBr^). rreBr'). 



Aspect des résidus.. Te Te Te Te Te TeBr* TeBr' TeBr* 



( traces) 



Masse noire. 



Vitesse moyenne de ) 00-/0 ^^ 



• o.iiQ 0,277 o.dbD 0,714 o.bq o,Qio 0,066 tf. 

 vaporisation \ ' 



Composition (i) Te ) ,^ 



\ 44,02 44,47 43,6.3 44,84 44,59 44, o6 » 



pour 100 ) 



Cristaux Jaunes. 



Vitesse moyenne de ) c, , 



\ Ir. tr. tr. tr. tr. 0,0218 o.i4 0.27 



vaporisation \ 



Composition ( ' ) Te ) r, r, <-, 



'^ ^ ' \ y) » » » » » 2b,. ô 2<S,7 



pour 100 ) 



La masse noire a donc la composition du sous-bromure TeBr-, les 

 cristaux jaunes celle du tétrahromure TeBr', Dans les expérien cesfaites à 



(') Théorie pour TeBr- : 44,46 pour 100 Te; Telir* : 28, 5i pour 100 Te. 



